Das Erzvorkommen zu Rochlitz am Südabhange des Riesengebirges. 19 



Die /?-Gruppe ist, wie schon erwähnt, durch einen bedeutenden Gehalt 

 an Basen der Form R ausgezeichnet ; versucht man die beiden mitgetheilten 

 Analysen zu berechnen , so ergeben beide ziemlich gut übereinstimmend 

 Rg Sia + aq. und % Sis -f aq. (Formel des Allophan). Die Mengen der 

 beiden Silicate zu einander, eben so wie der Wassergehalt, stehen in beiden 

 Fällen in keinem einfachen und rationalen Verhältniss; ein Beweis, dass die Sub- 

 stanzen in der That nur als Gemenge anzusehen sind, wodurch auch ihre schwan- 

 kenden physicalischen Charaktere erklärt werden. Zu bemerken ist, dass alle 

 stark zinkhaltigen Substanzen dieser Gruppe grüne Farbennuancen, die übrigen 

 aber blaue besitzen. Die Substanzen der /9-Gruppe bilden das verbreitetste Erz 

 der ganzen Lagerstätte; wenigstens y^o des ganzen Kupfergehaltes findet sich 

 in ihnen. Grössere reine Ausscheidungen sind selten, stets fast findet eine innige 

 Mengung mit dem Nebengestein Statt. 



2. Allophan. Nur als dünner, traubig- kugliger üeberzug von weisslich- 

 grauer oder blauer Farbe auf den Kupferoxydsilicaten. 



2. Neolith. Gelblich- bis zeisiggrüne Masse, theils erdig, zerreiblich, theils 

 stänglig; erstere im Wasser zerfallend, specif. Gewicht 2*625, letztere 2-837. 

 In der äusseren Flamme schwer an den Kanten schmelzbar; mit der Reductions- 

 flamme behandelt, wird die Masse vom Magnete angezogen. Neben der Haupt- 

 basis Magnesia ziemlich viel Zinkoxyd, Kalkerde, Eisenoxyd und Thonerde. Beide 

 Varietäten besitzen einen Kupfergehalt, der ihren Uebergang in die ^-Gruppe 

 der Kupferoxydsilicate vermittelt, 



4. Kupfermalachit, von den gewöhnlichen chemischen und physicali- 

 schen Eigenschaften, kommt bisweilen in kugligen Aggregaten mit radial fasriger 

 Structur vor. Manche Malachite sind durch einen hohen Zinkgehalt ausgezeichnet. 

 Ein inniges Gemenge von Silicaten und Malachit, welches durch Behandlung mit 

 Säuren seine Zusammensetzung verräth, findet sich besonders auf der Lagerstätte 

 am Schacht Nr. II ziemlich verbreitet. 



Kupferlasur. Als dünner lasurblauer üeberzug, sehr sparsam. 



Kupferschwärze. Amorph, erdig, zwischen den Fingern zerreiblich bis 

 pulverförmig, im reinsten Zustande ein sammtschwarzes Pulver als Ausfüllungs- 

 masse von Hohlräumen in den Quarzen. Im Kolben verliert die Substanz viel Wasser. 

 Sie ist auf Kohle leicht zur schwach magnetischen Schlacke schmelzbar, wobei 

 die äussere Famme zugleich grün (vom Kupfer) und lasurblau (vom Blei) gefärbt 

 wird. In Borax unter Manganreaction leicht löslich; mit Soda auf Kohle zu einem 

 ductilen Metallkorn (Blei und Kupfer) reducirbar. In Salzsäure unter Chlorent- 

 wicklung vollkommen löslich. Die Hauptbestandtheile der Substanz sind Mangan- 

 hyperoxyd, Eisenoxyd, Kupferoxyd, Bleioxyd und Wasser. Charakteristisch für 

 dieses Vorkommen ist der Bleigehalt, der Kupferoxyd zu vertreten scheint. Eine 

 der reinsten Varietäten enthielt : 



Kupferoxyd lO'S Procent, 



Silber 4-5 Pfundtheile. 



In sehr variablem Gemenge mit Eisenoxydhydrat, oft auch noch stark mit Erden 

 verunreinigt, kommt diese Masse auf der Kluft a in der Gegend des Schachtes II 

 sehr häufig vor. Ferner bildet sie die ausserordentlich verbreiteten Dendriten. 



5. Ziegelerz. Erdige Masse von rostbrauner bis schmutzig ziegelrother 

 Farbe, Strich rothbraun. In der Pincette unter Kupferreaction schwer zur magne- 

 tischen Schlacke schmelzbar. In Phosphorsalz bis auf ein schwaches Kieselskelet 

 löslich. Die Perle zeigt warm die Eisenreaction, wird unter der Abkühlung grün ; 

 bei Behandlung mit der Reductionsflamme die charakteristische Kupferreaction. 

 Mit Soda auf Kohle eine starke Schwefelreaction. Die geschmolzene Masse im 



3* 



